natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής αυτής ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των περιορισμών που συνδέονται με τη διαχείριση ασφαλείας της διεργασίας παραγωγής.
The applicability of this technique may be limited by the constraints associated with the safety management of the production process.
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ψύξη ανοικτού κυκλώματος, όταν απαιτείται για λόγους ασφαλείας (π.χ. συμβάντα κατά τα οποία απαιτείται ψύξη μεγάλων ποσοτήτων γυαλιού)
open circuit cooling may be used when safety issues require for it (e.g. incidents when large quantities of glass need to be cooled)
ενδέχεται να απαιτείται ολική ή μερική απόρριψη των υδάτων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ειδικές διεργασίες (π.χ. μεταγενέστερες δραστηριότητες στον κλάδο ινών υάλου συνεχούς νήματος, στίλβωση με οξύ στον κλάδο οικιακού και ειδικού γυαλιού κ.λπ.) στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
water used in some specific process (e.g. downstream activities in the continuous filament glass fibre sector, acid polishing in the domestic and special glass sectors, etc.) may have to be discharged in total or in part to the waste water treatment system
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση του φορτίου εκπομπών ρύπων στις απορρίψεις υγρών αποβλήτων με τη χρήση ενός από τα ακόλουθα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή ενός συνδυασμού αυτών:
BAT is to reduce the emission load of pollutants in the waste water discharges by using one or a combination of the following waste water treatment systems:
i. Τυπικές τεχνικές ελέγχου ρύπανσης, όπως εναπόθεση, διαλογή, ξάφρισμα, εξουδετέρωση, διήθηση, αερισμός, καθίζηση, πήξη και κροκίδωση κ.λπ.
Standard pollution control techniques, such as settlement, screening, skimming, neutralisation, filtration, aeration, precipitation, coagulation and flocculation, etc.
Τυπικές τεχνικές ορθής πρακτικής για έλεγχο των εκπομπών από την αποθήκευση υγρών πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, όπως συγκράτηση, επιθεώρηση/έλεγχος των δεξαμενών, προστασία από υπερχείλιση κ.λπ.
Standard good practice techniques to control emissions from storage of liquid raw materials and intermediates, such as containments, inspection/testing of tanks, overfill protection, etc.
Συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, όπως ενεργοποιημένη ιλύς, βιοδιήθηση για απομάκρυνση/αποδόμηση των οργανικών ενώσεων
Biological treatment systems, such as activated sludge, biofiltration to remove/degrade the organic compounds
Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται στους κλάδους στους οποίους χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες στη διεργασία παραγωγής (π.χ. κλάδοι ινών υάλου συνεχούς νήματος και ορυκτοβάμβακα)
The applicability is limited to the sectors which use organic substances in the production process (e.g. continuous filament glass fibre and mineral wool sectors)
Μπορεί να εφαρμοστεί σε εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται περαιτέρω μείωση των ρύπων
Applicable to installations where further reduction of pollutants is necessary
Εξωτερική εκ νέου χρήση υγρών αποβλήτων
External reuse of waste waters
Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται γενικά στον κλάδο υαλοτρίμματος (πιθανή εκ νέου χρήση στην κεραμική βιομηχανία)
The applicability is generally limited to the frits sector (possible reuse in the ceramic industry)
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για απορρίψεις υγρών αποβλήτων από την παραγωγή γυαλιού σε επιφανειακά ύδατα
BAT-AELs for waste water discharges to surface waters from the manufacture of glass
Παράμετρος [5]
Parameter [5]
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ [6](σύνθετο δείγμα)
BAT-AEL [6](composite sample)
Συνολικά αιωρούμενα στερεά σωματίδια
Total suspended solids
Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
Chemical oxygen demand (COD)
Θειικά άλατα, εκφρασμένα ως SO42–
Sulphates, expressed as SO42–
Φθορίδια, εκφρασμένα ως F–
Fluorides, expressed as F–
Συνολικοί υδρογονάνθρακες
Total hydrocarbons
Μόλυβδος, εκφρασμένος ως Pb
Lead, expressed as Pb
Αντιμόνιο, εκφρασμένο ως Sb
Antimony, expressed as Sb
Αρσενικό, εκφρασμένο ως As
Arsenic, expressed as As
Βάριο, εκφρασμένο ως Ba
Barium, expressed as Ba
Ψευδάργυρος, εκφρασμένος ως Zn
Zinc, expressed as Zn
Χαλκός, εκφρασμένος ως Cu
Copper, expressed as Cu
Χρώμιο, εκφρασμένο ως Cr
Chromium, expressed as Cr
Κάδμιο, εκφρασμένο ως Cd
Cadmium, expressed as Cd
Κασσίτερος, εκφρασμένος ως Sn
Tin, expressed as Sn
Νικέλιο, εκφρασμένο ως Ni
Nickel, expressed as Ni
Αμμωνία, εκφρασμένη ως NH4
Ammonia, expressed as NH4
Βόριο, εκφρασμένο ως B
Boron, expressed as B
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων προς διάθεση με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες τεχνικές ή ενός συνδυασμού αυτών:
BAT is to reduce the production of solid waste to be disposed of by using one or a combination of the following techniques:
i. Ανακύκλωση αποβλήτων μείγματος, όταν οι απαιτήσεις ποιότητας το επιτρέπουν
Recycling of waste batch materials, where quality requirements allow for it
Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των περιορισμών που συνδέονται με την ποιότητα του τελικού προϊόντος γυαλιού
The applicability may be limited by the constraints associated with the quality of the final glass product
Ελαχιστοποίηση απωλειών υλικού κατά την αποθήκευση και τη διαχείριση πρώτων υλών
Minimising material losses during the storage and handling of raw materials
Ανακύκλωση εσωτερικού υαλοθραύσματος από την παραγωγή που απορρίπτεται
Recycling of internal cullet from rejected production
Γενικά, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους κλάδους ινών υάλου συνεχούς νήματος, υψηλής θερμοκρασίας μονωτικού υαλοβάμβακα και υαλοτρίμματος
Generally, not applicable to the continuous filament glass fibre, high temperature insulation wool and frits sectors
Ανακύκλωση σκόνης στη σύνθεση μείγματος, όταν οι απαιτήσεις ποιότητας το επιτρέπουν
Recycling of dust in the batch formulation where quality requirements allow for it
Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιοριστεί από διάφορους παράγοντες:
The applicability may be limited by different factors:
απαιτήσεις ποιότητας του τελικού προϊόντος γυαλιού
quality requirements of the final glass product
ποσοστό υαλοθραύσματος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση μείγματος
cullet percentage used in the batch formulation
πιθανά φαινόμενα μεταφοράς και διάβρωση των πυρίμαχων υλικών
potential carryover phenomena and corrosion of the refractory materials
περιορισμοί ισοζυγίου θείου
sulphur balance constraints
v. Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος μέσω κατάλληλης επιτόπιας χρήσης (π.χ. ιλύς από την επεξεργασία νερού) ή σε άλλους κλάδους
Valorisation of solid waste and/or sludge through appropriate use on-site (e.g. sludge from water treatment) or in other industries
Γενικά, μπορεί να εφαρμοστεί στον κλάδο οικιακού γυαλιού (ιλύς κοπής μολυβδυάλου (κρύσταλλου)) και στον κλάδο γυάλινων περιεκτών (λεπτά σωματίδια υάλου αναμεμειγμένα με έλαια).
Generally applicable to the domestic glass sector (for lead crystal cutting sludge) and to the container glass sector (fine particles of glass mixed with oil).
Περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλους κλάδους της παραγωγής γυαλιού λόγω απρόβλεπτης και μολυσμένης σύνθεσης, χαμηλών όγκων και οικονομικής βιωσιμότητας
Limited applicability to other glass manufacturing sectors due to unpredictable, contaminated composition, low volumes and economic viability
Αξιοποίηση πυρίμαχων υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους για πιθανή χρήση σε άλλους κλάδους
Valorisation of end-of-life refractory materials for possible use in other industries
Η δυνατότητα εφαρμογής μετριάζεται λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τους παραγωγούς πυρίμαχων υλικών και τους πιθανούς τελικούς χρήστες
The applicability is limited by the constraints imposed by the refractory manufacturers and potential end-users
Εφαρμογή μπρικετοποίησης των αποβλήτων με συνδετική ύλη το τσιμέντο για ανακύκλωση σε με θολωτές υψικαμίνους, όταν οι απαιτήσεις ποιότητας το επιτρέπουν
Applying cement bonded briquetting of waste for recycling into hot blast cupola furnaces where quality requirements allow for it
Η δυνατότητα εφαρμογής της μπρικετοποίησης των αποβλήτων με συνδετική ύλη το τσιμέντο περιορίζεται στον κλάδο πετροβάμβακα.
The applicability of cement bonded briquetting of waste is limited to the stone wool sector.
Πρέπει να εφαρμοστεί προσέγγιση αντιστάθμισης μεταξύ των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της δημιουργίας ροής στερεών αποβλήτων
A trade-off approach between air emissions and the generation of solid waste stream should be undertaken
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση των εκπομπών θορύβου με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες τεχνικές ή ενός συνδυασμού αυτών:
BAT is to reduce noise emissions by using one or a combination of the following techniques:
i. Διεξαγωγή περιβαλλοντικής αξιολόγησης του θορύβου και κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του θορύβου ανάλογα με το τοπικό περιβάλλον
Make an environmental noise assessment and formulate a noise management plan as appropriate to the local environment
Περιορισμός θορυβωδών εξοπλισμών/λειτουργιών σε χωριστές δομές/μονάδες
Enclose noisy equipment/operation in a separate structure/unit
Χρήση αναχωμάτων για θωράκιση της πηγής θορύβου
Use embankments to screen the source of noise
Διεξαγωγή θορυβωδών εξωτερικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας
Carry out noisy outdoor activities during the day
v. Χρήση τοίχων προστασίας από το θόρυβο ή φυσικών φραγμάτων (δέντρα, θάμνοι) μεταξύ της εγκατάστασης και της προστατευμένης περιοχής βάσει των τοπικών συνθηκών.
Use noise protection walls or natural barriers (trees, bushes) between the installation and the protected area, on the basis of local conditions.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα συμπεράσματα ΒΔΤ που παρουσιάζονται στο παρόν τμήμα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής γυάλινων περιεκτών.
Unless otherwise stated, the BAT conclusions presented in this section can be applied to all container glass manufacturing installations.
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση των εκπομπών σκόνης από τα απαέρια της καμίνου τήξης με την εφαρμογή ενός συστήματος καθαρισμού καπναερίων, όπως ηλεκτροστατικού κρημνιστή ή σακόφιλτρου.
BAT is to reduce dust emissions from the waste gases of the melting furnace by applying a flue-gas cleaning system such as an electrostatic precipitator or a bag filter.
Τεχνική [11]
Technique [11]
Τα συστήματα καθαρισμού καπναερίων περιλαμβάνουν τεχνικές στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας που βασίζονται στη διήθηση όλων των υλικών που είναι στερεά στο σημείο μέτρησης
The flue-gas cleaning systems consist of end-of-pipe techniques based on the filtration of all materials that are solid at the point of measurement
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για εκπομπές σκόνης από την κάμινο τήξης στον κλάδο γυάλινων περιεκτών
BAT-AELs for dust emissions from the melting furnace in the container glass sector
kg/τόνο τηγμένου γυαλιού [12]
kg/tonne melted glass [12]
< 0,02 – 0,050
< 10 – 20
Τεχνική [174]
BAT is to reduce NOX emissions from the melting furnace by using one or a combination of the following techniques:
I. κύριες τεχνικές, όπως:
I. primary techniques, such as:
Τεχνική [13]
Technique [13]
Τροποποιήσεις καύσης
Combustion modifications
i. Μείωση αναλογίας αέρα/καυσίμου
Reduction of air/fuel ratio
Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικές καμίνους αέρα/καυσίμου.
Applicable to air/fuel conventional furnaces.
Μέγιστα οφέλη επιτυγχάνονται με κανονική ή πλήρη ανακατασκευή της καμίνου, όταν συνδυάζεται με βέλτιστο σχεδιασμό και βέλτιστη γεωμετρία της καμίνου
Full benefits are achieved at normal or complete furnace rebuild, when combined with optimum furnace design and geometry
Μειωμένη θερμοκρασία αέρα καύσης
Reduced combustion air temperature
Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ειδικές για την εγκατάσταση συνθήκες λόγω χαμηλότερης απόδοσης της καμίνου και υψηλότερων απαιτήσεων σε καύσιμο (δηλαδή χρήση καμίνων ανάκτησης αντί για καμίνους αναγέννησης)
Applicable only under installation-specific circumstances due to a lower furnace efficiency and higher fuel demand (i.e. use of recuperative furnaces in place of regenerative furnaces)
Πολυβάθμια καύση:
Staged combustion:
Χρήση αέρα σε πολυβάθμια καύση
Air staging
Χρήση καυσίμου σε πολυβάθμια καύση
Fuel staging
Η χρήση καυσίμου σε πολυβάθμια καύση μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες συμβατικές καμίνους αέρα/καυσίμου.
Fuel staging is applicable to most conventional air/fuel furnaces.
Η χρήση αέρα σε πολυβάθμια καύση έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας
Air staging has very limited applicability due to its technical complexity
Ανακυκλοφορία καπναερίων
Flue-gas recirculation
Η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της τεχνικής περιορίζεται στη χρήση ειδικών καυστήρων με αυτόματη ανακυκλοφορία των απαερίων
The applicability of this technique is limited to the use of special burners with automatic recirculation of the waste gas
v. Καυστήρες χαμηλών εκπομπών NOX
Low-NOX burners
Τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται είναι γενικά μικρότερα για εφαρμογές σε καμίνους αερίου εγκάρσιας φλόγας λόγω των τεχνικών περιορισμών και του χαμηλότερου βαθμού ευελιξίας της καμίνου.
The achieved environmental benefits are generally lower for applications to cross-fired, gas-fired furnaces due to technical constraints and a lower degree of flexibility of the furnace.
Επιλογή καυσίμου
Fuel choice
Η δυνατότητα εφαρμογής μετριάζεται λόγω των περιορισμών που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων τύπων καυσίμου, η οποία ενδέχεται να επηρεάζεται από την ενεργειακή πολιτική του κράτους μέλους
The applicability is limited by the constraints associated with the availability of different types of fuel, which may be impacted by the energy policy of the Member State
Ειδικός σχεδιασμός καμίνου
Special furnace design
Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται σε μορφοποιήσεις μείγματος που περιέχουν υψηλά επίπεδα εξωτερικού υαλοθραύσματος (> 70 %).
The applicability is limited to batch formulations that contain high levels of external cullet (> 70 %).
Για την εφαρμογή απαιτείται πλήρης ανακατασκευή της καμίνου τήξης.
The application requires a complete rebuild of the melting furnace.
Το σχήμα της καμίνου (μακρύ και στενό) ενδέχεται να θέτει περιορισμούς χώρου
The shape of the furnace (long and narrow) may pose space restrictions
Ηλεκτρική τήξη
Electric melting
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί για παραγωγή γυαλιού μεγάλων όγκων (> 300 τόνοι/ημέρα).
Not applicable for large volume glass productions (> 300 tonnes/day).
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε παραγωγή για την οποία απαιτούνται μεγάλες μεταβολές ροής.
Not applicable for productions requiring large pull variations.
Για την εφαρμογή απαιτείται πλήρης ανακατασκευή της καμίνου
The implementation requires a complete furnace rebuild
Τήξη με καύση με οξυγόνο
Oxy-fuel melting
Μέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη επιτυγχάνονται για εφαρμογές κατά την πλήρη ανακατασκευή της καμίνου
The maximum environmental benefits are achieved for applications at the time of a complete furnace rebuild
δευτερεύουσες τεχνικές, όπως:
secondary techniques, such as:
Τεχνική [14]
Technique [14]
Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)
Selective catalytic reduction (SCR)
Για την εφαρμογή ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση του συστήματος μείωσης της σκόνης, ώστε να διασφαλίζεται συγκέντρωση σκόνης κάτω των 10 – 15 mg/Nm3 και ενός συστήματος αποθείωσης για την εξάλειψη των εκπομπών SOX.
The application may require an upgrade of the dust abatement system in order to guarantee a dust concentration of below 10 – 15 mg/Nm3 and a desulphurisation system for the removal of SOX emissions.
Λόγω του εύρους βέλτιστης θερμοκρασίας λειτουργίας, η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται στη χρήση ηλεκτροστατικών κρημνιστών.
Due to the optimum operating temperature window, the applicability is limited to the use of electrostatic precipitators.
Γενικά, η τεχνική δεν χρησιμοποιείται με σύστημα σακόφιλτρου, καθώς λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας, που κυμαίνεται στο εύρος 180 – 200 °C, θα απαιτούνταν εκ νέου θέρμανση των απαερίων.
In general, the technique is not used with a bag filter system because the low operating temperature, in the range of 180 – 200 °C, would require reheating of the waste gases.
Η εφαρμογή της τεχνικής ενδέχεται να απαιτεί σημαντική διαθεσιμότητα χώρου
The implementation of the technique may require significant space availability
Επιλεκτική μη καταλυτική αναγωγή (SNCR)
Selective non-catalytic reduction(SNCR)
Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε καμίνους ανάκτησης.
The technique is applicable to recuperative furnaces.
Πολύ περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής σε συμβατικές καμίνους αναγέννησης, όταν είναι δύσκολη η προσέγγιση του σωστού εύρους θερμοκρασίας ή δεν είναι δυνατή η σωστή ανάμειξη των καπναερίων με το αντιδραστήριο.
Very limited applicability to conventional regenerative furnaces, where the correct temperature window is difficult to access or does not allow a good mixing of the flue-gases with the reagent.
Ενδέχεται να μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες καμίνους αναγέννησης που είναι εξοπλισμένες με διαιρούμενους αναγεννητές. Ωστόσο, είναι δύσκολη η διατήρηση του εύρους θερμοκρασίας λόγω αντιστροφής της φλόγας μεταξύ των θαλάμων που προκαλεί κυκλική μεταβολή της θερμοκρασίας
It may be applicable to new regenerative furnaces equipped with split regenerators; however, the temperature window is difficult to maintain due to the reversal of fire between the chambers that causes a cyclical temperature change
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για εκπομπές NOX από την κάμινο τήξης στον κλάδο γυάλινων περιεκτών
BAT-AELs for NOX emissions from the melting furnace in the container glass sector
ΒΔΤ
BAT
SOX εκφρασμένο ως SO2 Υαλοβάμβακας
mg/Nm3
kg/τόνο τηγμένου γυαλιού [15]
kg/tonne melted glass [15]
Τροποποιήσεις καύσης, ειδικός σχεδιασμός καμίνου [16] [17]
Combustion modifications, special furnace designs [16] [17]
Τήξη με καύση με οξυγόνο [18]
Oxy-fuel melting [18]
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί
Not applicable
Δευτερεύουσες τεχνικές
Secondary techniques
Όταν χρησιμοποιούνται νιτρικά άλατα στη σύνθεση μείγματος ή/και όταν απαιτούνται ειδικές συνθήκες οξειδωτικής καύσης στην κάμινο τήξης για να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος, σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση των εκπομπών NOX με ελαχιστοποίηση της χρήσης αυτών των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με κύριες ή δευτερεύουσες τεχνικές
When nitrates are used in the batch formulation and/or special oxidising combustion conditions are required in the melting furnace for ensuring the quality of the final product, BAT is to reduce NOX emissions by minimising the use of these raw materials, in combination with primary or secondary techniques
Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ αναφέρονται στον πίνακα 7.
The BAT-AELs are set out in Table 7.
Εάν χρησιμοποιούνται νιτρικά άλατα στη σύνθεση μείγματος για σύντομες περιόδους λειτουργίας ή για καμίνους τήξης με δυναμικότητα < 100 t/ημέρα, τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ αναφέρονται στον πίνακα 8.
If nitrates are used in the batch formulation for short campaigns or for melting furnaces with a capacity of < 100 t/day, the BAT-AEL is set out in Table 8.
Τεχνική [19]
Technique [19]
Κύριες τεχνικές:
Primary techniques:
Ελαχιστοποίηση της χρήσης νιτρικών αλάτων στη σύνθεση μείγματος
Minimising the use of nitrates in the batch formulation
Η χρήση νιτρικών αλάτων εφαρμόζεται για προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας (δηλαδή φιαλίδια, φιάλες αρωμάτων και περιέκτες καλλυντικών).
The use of nitrates is applied for very high quality products (i.e. flacconage, perfume bottles and cosmetic containers).
Αποτελεσματικά εναλλακτικά υλικά είναι τα θειικά άλατα, τα οξείδια του αρσενικού, το οξείδιο του δημητρίου.
Effective alternative materials are sulphates, arsenic oxides, cerium oxide.
Η εφαρμογή των τροποποιήσεων διεργασίας (π.χ. ειδικές συνθήκες οξειδωτικής καύσης) αποτελεί εναλλακτική επιλογή αντί για τη χρήση νιτρικών αλάτων
The application of process modifications (e.g. special oxidising combustion conditions) represents an alternative to the use of nitrates
Η υποκατάσταση των νιτρικών αλάτων στη σύνθεση μείγματος ενδέχεται να περιορίζεται από το υψηλό κόστος ή/και τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εναλλακτικών υλικών
The substitution of nitrates in the batch formulation may be limited by the high costs and/or higher environmental impact of the alternative materials
Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για τις εκπομπές NOX από την κάμινο τήξης στον κλάδο γυάλινων περιεκτών, όταν χρησιμοποιούνται νιτρικά άλατα στη σύνθεση μείγματος ή/και σε ειδικές συνθήκες οξειδωτικής καύσης σε περίπτωση σύντομων περιόδων λειτουργίας ή για καμίνους τήξης με δυναμικότητα < 100 t/ημέρα
BAT-AEL for NOX emissions from the melting furnace in the container glass sector, when nitrates are used in the batch formulation and/or special oxidising combustion conditions in cases of short campaigns or for melting furnaces with a capacity of < 100 t/day
kg/τόνο τηγμένου γυαλιού [20]
kg/tonne melted glass [20]
Κύριες τεχνικές
Primary techniques
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση των εκπομπών SOX από την κάμινο τήξης με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες τεχνικές ή ενός συνδυασμού αυτών:
BAT is to reduce SOX emissions from the melting furnace by using one or a combination of the following techniques:
Τεχνική [21]
Technique [21]
Ξηρός ή ημίξηρος καθαρισμός σε συνδυασμό με ένα σύστημα διήθησης
Dry or semi-dry scrubbing, in combination with a filtration system
Ελαχιστοποίηση της περιεκτικότητας σε θείο στη σύνθεση μείγματος και βελτιστοποίηση του ισοζυγίου θείου
Minimisation of the sulphur content in the batch formulation and optimisation of the sulphur balance
Η ελαχιστοποίηση της περιεκτικότητας σε θείο στη σύνθεση μείγματος μπορεί γενικά να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των περιορισμών των απαιτήσεων ποιότητας του τελικού προϊόντος γυαλιού.
The minimisation of the sulphur content in the batch formulation is generally applicable within the constraints of quality requirements of the final glass product.
Για την εφαρμογή της βελτιστοποίησης του ισοζυγίου θείου απαιτείται μια προσέγγιση αντιστάθμισης μεταξύ της εξάλειψης των εκπομπών SOX και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (σκόνη φίλτρου).
The application of sulphur balance optimisation requires a trade-off approach between the removal of SOX emissions and the management of the solid waste (filter dust).
Η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών SOX εξαρτάται από τη συγκράτηση των ενώσεων θείου στο γυαλί, η οποία ενδέχεται να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο γυαλιού
The effective reduction of SOX emissions depends on the retention of sulphur compounds in the glass which may vary significantly depending on the glass type
Χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο
Use of low sulphur content fuels
Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των περιορισμών που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, η οποία ενδέχεται να επηρεάζεται από την ενεργειακή πολιτική του κράτους μέλους
The applicability may be limited by the constraints associated with the availability of low sulphur fuels, which may be impacted by the energy policy of the Member State
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για εκπομπές SOX από την κάμινο τήξης στον κλάδο γυάλινων περιεκτών
BAT-AELs for SOX emissions from the melting furnace in the container glass sector
Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ [22] [23]
BAT-AEL [22] [23]
kg/τόνο τηγμένου γυαλιού [24]
kg/tonne melted glass [24]
< 0,4 – 1,0
< 200 – 500
Μαζούτ [25]
Fuel oil [25]
Σκοπός των ΒΔΤ είναι η μείωση των εκπομπών HCl και HF από την κάμινο τήξης (ενδεχομένως σε συνδυασμό με καπναέρια από δραστηριότητες εν θερμώ επικάλυψης) με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες τεχνικές ή ενός συνδυασμού αυτών:
BAT is to reduce HCl and HF emissions from the melting furnace (possibly combined with flue-gases from hot-end coating activities) by using one or a combination of the following techniques:
Τεχνική [26]
Technique [26]
Επιλογή πρώτων υλών για τη σύνθεση μείγματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο και φθόριο
Selection of raw materials for the batch formulation with a low content of chlorine and fluorine
Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των περιορισμών του τύπου γυαλιού που παράγεται στην εγκατάσταση και τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών
The applicability may be limited by the constraints of the type of glass produced at the installation and the availability of raw materials